— /i — - 



mit demselben Erfolge benutzt werden. Zur Füllung dient 

 mit wenigen Tropfen Schwefelsäure versetztes Wasser. 

 Diese einfache Vorrichtung ersetzt, für kleinere Gegen- 

 stände wenigstens, die complicirten Apparate von de Ruolz, 

 BÖttger u. A. vollkommen. 



Die ersten Versuche der Vergoldung nach der Methode 

 von de la Rive mittelst einer Solution von 1 Theil möff- 

 liehst säurefreien Chlorgoldes in 200 Theilen destillirten 

 "Wassers hatten einen nur unvollkommenen Erfolg. Auf Kupfer 

 bildeten sich dunkelgelbe Niederschläge von bronzeartigem 

 Ansehen. Polirtes Silber nahm indessen weit leichter eine 

 ziemlich gute Goldfarbe an. Besser gelang die Vergoldung, 

 wenn statt des Chlorgoldes Chlorgoldnatrium, und zwar in 

 weit stärkerer Verdünnung, angewendet wurde ; doch gab 

 es auch auf diese Weise schwärzliche Niederschläge, welche 

 auf keine Art ganz zu entfernen waren. Eine weit schö- 

 nere Vergoldung wurde durch eine Abänderung des Ver- 

 fahrens von de Ruolz erzielt, indem 1 Theil Chlorgold und 

 2 Theil e gelbes Cyaneisenkalium auf 500 Theile destillirtes 

 Wasser genommen wurden. Nimmt man hingegen 1 Pro- 

 cent Chlorgold und 10 Procent Cyaneisenkalium, wie de Ruolz 

 vorschreibt, so scheidet sich fast in demselben Augenblicke, 

 wo der galvanische Strom einwirkt, Cyaneisen in grosser 

 Menge aus, wobei der Goldniederschlag mehr oder minder 

 unvollkommen wird. Chlorgoldnatrium und Borax im Ver- 

 hältnisse wie 1 zu 2 auf 500 Theile Wasser lieferte bei 

 einiger Vorsicht, indem ein möglichst schwacher galvani- 

 scher Strom angewendet werden musste, Vergoldungen von 

 sehr schöner Farbe. Bei allen diesen Methoden hängt der 

 Erfolg grösstentheils von der genauesten Berücksichtigung der 

 angegebenen Verhältnisse ab. Weniger ist dieses der Fall 

 bei der Methode von Böttger, welche darum in technischer 

 Beziehung unstreitig den Vorzug verdient, um so mehr, als 



